SUR L'HIST. NATVRELLE ET LES ARTS. 37/ 



& qui pefoi: juftement a^J afs. Jc couvrois Je tour er.femble avec ua 

 fieii de poulUcre de charbon ; )'expo(bis le creufct lure pendant une dcmi- 

 beure a une forge animee par un foufflet, Je trouvai le ciiivre attache a 

 I'entour dii fond du cieufet duquel il fe laifToit detacher conime une 

 ecaiUe. Son poids avec tons les petits grains dilperfes qu'on pouvoit obre- 

 nir , etoit juftement quarante-cinq a(s & durni. II fe^lailloit couper & 

 linier, & on le pouvoit un peu forger. 11 paroiiroit avoir en dedans une 

 couleur un peu plus claire que le cuivre conmiun , mais en dehors il avoic 

 une rougeur obfcure, qui tiroit un peu au bltu. Le cuivre avoir par-la 

 augmer.te de huit & un tiers pour cent. Quelque partie de la terre de 

 molybdene avoic fule , & s'etoit attacbee au fond du creufet, Quand' 

 ce metal fuc tondu derechef avec des flux, le cuivre couloit en culor ^ 

 &C ion poids etoit a -peu- pres le inenie qu'auparavant. II fe laifToir 

 feattre diftii.ilcinent, & k brifoit audi- tot. Ayant ete dilTous dansl'eau- 

 forre,. il lailla une poudre blanche, qui donnoit au verre de borax 

 une couleur verdatre , comme la terte de molybdene eft accoutuniee- 

 de la donner. Apres cela j'ai fait fojidre cent vingt -huit afs de raclure de- 

 fer fondu avec vingt-neut als & demi de terre de inoiybdene fans addition' 

 de poudiere de charbon. La ful^on ayant dure audi long-tems que la- 

 precedenre , le fer fondu formoit une mafle qui pefoit cent trente-huit afs- 

 & trois quarts. La lime laiiloit de;. traits blancs & luifansjS: le regule 

 qui etoit un peu oblong, fe laiiloit alTez bien forger fous le marreau. S» 

 fijrface etoit couverte de petits crillaux inegaux qui furent menie attirablcs 

 a I'aimant & qui etoienrmols en ies limanr. Les tisits que laifoit la !ime- 

 avoient la mcnie couleur que celle ciree ci-devant. L'addition de feut pour 

 cent que le fer fondu avoit gagnee par-la , ne peut ctre attribuee i aucune 

 autre maticre qu'a la terre de molybdene qui fe combine avec le phlo- 

 gifton fuperflu du fer fondu , & alors le metal entre en combinaifoni: 

 avec le fer , qui par cette perte de fon phlogiftique , commence a prendre 

 une molleffe propre a I'acier. J'ai enfuite fait fotulre ce regule avec du 

 flux noir , du verre & du borax, ce qui me do.inoit un grain tendre-, 

 blanc & fragile , & principalement a fa furface , ou il brilioit &i fe lailToic 

 limer. Son poids eroit cent vingt aft. Apres avoir ete dilfous dans Tacide 

 vitiiolique , & apies que le fer en a ere precipite avec de I'alkali , ia terre 

 de molybflene prir ur.e couleur bleue. L'eau employee pour la precipicarion 

 s'en chaigeoit dans I'elpace d'une nuit. On troiive un detail plus ample- 

 fur cela dans Jarneks Hifioria. , §. 1782 ; a, oil M. le Chavalier Ritunan 

 a donneune place a cette expeiience. 



J'ai fait for.dre trente-quatrt> afs Si demi d'etain & huit afs de tenede 

 molybdene de la meme manieie qu'avec le cuivre. Le regule d'crain 

 s^'etoir repandu ; il pefoit trente-neuf sfs , & avoir une couleur blanche &- 

 pj're, mais il noircifiott le papier, comme I'etain pur, il atoir un pen-. 

 dur,& fe btiibir fuus le inarrtau ; il n'woic nulJeaienc ait liable- gar; 



b 



